1969L0493 — SV — 01.01.1986 — 001.001 — 1
Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet
►B RÅDETS DIREKTIV
av den 15 december 1969
om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kristallglas
(69/493/EEG)
(EGT L 326, 29.12.1969, s. 36)
Ändrat genom:
Officiella tidningen
nr sida datum
►A1 Anslutningsakten för Danmark, Irland, Förenade konungariket Storbritan-
nien och Nordirland (*) L 73 14 27.3.1972
(anpassad genom rådets beslut av den 1 januari 1973) L 2 1 1.1.1973
►A2 Anslutningsakten för Grekland (*) L 291 17 19.11.1979
►A3 Anslutningsakten för Spanien och Portugal (*) L 302 23 15.11.1985
(*) Denna rättsakt finns inte publicerad på svenska.
1969L0493 — SV — 01.01.1986 — 001.001 — 2
▼B
RÅDETS DIREKTIV
av den 15 december 1969
om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kristallglas
(69/493/EEG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA
DIREKTIV
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekono-
miska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag,med beaktande av Europaparlamentets yttrande (
1),
med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande, ochmed beaktande av följande:Användningen av en särskild beteckning för produkter av kristallglas
och de åtaganden detta innebär i fråga om produkternas sammansättningomfattas av skilda regler i vissa medlemsstater. Sådana skillnader är etthinder för handeln med sådana produkter och kan leda till en snedvrid-ning av konkurrensen inom gemenskapen.
Dessa hinder för upprättandet av en välfungerande gemensam marknad
kan avlägsnas om alla medlemsstater antar gemensamma produktkrav.
Syftet med de gemenskapsbestämmelser som nu läggs fram i fråga om
beteckningarna för olika slag av kristallglas och dessas egenskaper är attskydda såväl köparna som de tillverkare som följer bestämmelserna motförfalskningar.
För att ett system med gemenskapsregler skall kunna genomföras krävs
det att standardmetoder fastställs för att bestämma de fysikaliska ochkemiska egenskaperna hos produkter av kristallglas som bär de beteck-ningar som fastställs i detta direktiv.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Detta direktiv skall tillämpas på produkter som omfattas av nummer
70.13 i Gemensamma tulltaxan.
Artikel 2
Medlemsstaterna skall vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att
säkerställa att sammansättningen, tillverkningsegenskaperna och märk-ningen av de produkter som avses i artikel 1 samt alla former avpublicitet för sådana produkter överensstämmer med de definitioner ochregler som fastställs i detta direktiv och dess bilagor.
Artikel 3
Medlemsstaterna skall vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att
förhindra att beteckningarna i kolum n b i bilaga 1 används kommersiellt
för produkter som inte har de motsvarande egenskaper som anges ikolumn d-g i bilaga 1.
Artikel 4
1. Om en produkt som omfattas av detta direktiv bär en av beteck-
ningarna i kolum n b i bilaga 1, får den även förses med den motsva-
(1) EGT nr C 108, 19.10.1968, s. 35.
1969L0493 — SV — 01.01.1986 — 001.001 — 3
▼B
rande identifieringssymbolsom återges och beskrivs i samma bil aga ikolumnerna h och i.
2. Om en beteckning som förekommer i kolumn b elle r c i bilaga 1
eller en beteckning som kan förväxlas med någon av dem förekommer iett varumärke, ett företagsnamn eller någon annan text på förpackningensom väsentlig del, som adjektiv eller ordstam, skall medlemsstaternavidta alla åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att detta varu-märke eller företagsnamn eller denna text omedelbart föregås avföljande, i mycket framträdande skrift:
a) Produktens beteckning, om den har de egenskaper som anges i
kolumn d-g i bilaga 1.
b) Fullständig uppgift om produktens faktiska egenskaper, om dessa
inte återfinns i kolumn d-g i bilaga 1.
Artikel 5
De beteckningar och identifieringssymboler som återges i bilaga 1 får
användas på samma etikett.
Artikel 6
Endast de metoder som fastställs i bilaga 2 skall användas för att
kontrollera att produkter som bär beteckningar och identifieringssym-boler har de motsvarande egenskaper som anges i kolumn d-g i bilaga 1.
Artikel 7
Produkter som är avsedda för export från gemenskapen skall inte
omfattas av bestämmelserna i detta direktiv.
Artikel 8
Medlemsstaterna skall sätta i kraft de åtgärder som är nödvändiga för att
följa detta direktiv inom 18 månader efter dagen för anmälan och skallgenast underrätta kommissionen om detta. Efter anmälan av dettadirektiv skall medlemsstaterna även underrätta kommissionen om allaförslag till lagar och andra författningar som de avser att anta inom detområde som omfattas av detta direktiv. Underrättelsen skall lämnas i sågod tid att kommissionen hinner lämna synpunkter på förslaget.
Artikel 9
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.
1969L0493 — SV — 01.01.1986 — 001.001 — 4Nr Beteckning på glassort Egenskaper Märkning
Förklaringar Metalloxider (%) Densitet Brytningsindex YthårdhetSymbolens
formAnmärkningar
—a— —b— —c— —d— —e— —f— —g— —h— —i—▼BBILAGA 1
FÖRTECKNING ÖVER KRISTALLGLASSORTER
CRISTAL SUPÉRIEUR 30 %
CRISTALLO SUPERIORE 30 %
HOCHBLEIKRISTALL 30 %
VOLLOODKRISTALL 30 %
►A1FULL LEAD CRYSTAL 30 %
1 KRYSTAL 30 % PbO≥30 % ≥3,00 x
◄
►A2κρύσταλλα υψηλής περιεκτι -
κότητος σε µόλυβδο ◄►A230 %◄
►A3CRISTAL SUPERIOR 30 %
CRISTAL DE CHUMBO SUPERIOR 30 %◄ Beteckningarna kan användas
fritt oavsett ursprungs- och
CRISTAL AU PLOMB 24 % destinationsland.Rund etikett,färg: guld
CRISTALLO AL PIOMBO 24 % ∅≥1c m
BLEIKRISTALL 24 % Procenttalet avser blyoxidhalt
LOODKRISTALL 24 %
►A1LEAD CRYSTAL 24 %
2 KRYSTAL 24 % PbO≥24 % ≥2,90 x
◄
►A2µολυβδούχα κρύσταλλα ◄ ►A225 %◄
►A3µολυβδούχα κρύσταλλα ◄ ►A324 %◄
►A3CRISTAL AL PLOMO ◄ ►A324 %◄
►A3CRISTAL DE CHUMBO ◄ ►A324 %◄
1969L0493 — SV — 01.01.1986 — 001.001 — 5Nr Beteckning på glassort Egenskaper Märkning
Förklaringar Metalloxider (%) Densitet Brytningsindex YthårdhetSymbolens
formAnmärkningar
—a— —b— —c— —d— —e— —f— —g— —h— —i—▼B
CRISTALLIN
VETRO SONORO SUPERIORE
KRISTALLGLAS
KRISTALLINGLAS (1)
SONOORGLAS (2) ZnO BaO K2O
 Kvadratisk
►A1CRYSTAL GLASS, CRYSTALLIN PbO var för sig≥2,45 nD≥1,520etikett, färg:3
KRYSTALLIN Endast språket eller språken ieller kombinerat silver, sida:
◄ det land där varorna släpps ut≥10 % ≥1c m
►A2υαλοκρύσταλλα ◄på marknaden får användas i
►A3VIDRIO SONORO SUPERIORbeteckningen.
VIDRO SONORO SUPERIOR ◄Undantag:
VERRE SONORE På den tyska marknaden får
VETRO SONOROpressglass med 18% PbO och
KRISTALLGLASen densitet på minst 2,7 säljas
under beteckningen
SONOORGLAS ”PRESSBLEIKRISTALL”
►A1CRYSTAL GLASS, CRYSTALLIN eller ”BLEIKRISTALLBaO PbO K2O Etikett i form av
4KRYSTALLINGEPRESST”(med versaler).var för sig eller
kombinerat≥2,40 Vickers en liksidig
◄ ≥10 %— 550
±2 0triangel,färg: silver,
►A2υαλοκρύσταλλα ◄ sida:≥1c m
►A3VIDRIO SONORO
VIDRO SONORO ◄
xn D≥1,545 som kriterium för en ytterligare bestämning vid import.
(1) I Belgien
(2) I Nederländerna
1969L0493 — SV — 01.01.1986 — 001.001 — 6
▼BBILAGA 2
METODERFÖRBESTÄMNINGAVDEKEMISKAOCHFYSIKALISKA
EGENSKAPERNA HOS KRISTALLGLASSORTERNA
1. KEMISKA ANALYSER1.1BaO och PbO
1.1.1Bestämning av BaO + PbO
Väg med en noggrannhet av 0,0001 g upp cirka 0,5 g glaspulver, och för
över till en platinaskål. Fukta med vatten och tillsätt därefter 10 ml 15-procentig svavelsyralösning och 10 ml hydrofluorsyra. Hetta upp isandbad tills vit ånga avges. Låt svalna och behandla på nytt med 10 mlhydrofluorsyra. Hetta upp tills vit ånga åter framträder. Låt svalna ochskölj av skålens sidor med vatten. Hetta upp på nytt tills vit ånga återframträder. Låt svalna och tillsätt försiktigt 10 ml vatten och för över dettatill en 400 ml bägare. Skölj skålen flera gånger med 10-procentig svavel-syralösning och späd till 100 ml med samma lösning. Koka under 2—3minuter. Låt stå över natten.
Filtrera genom en filtrerdegel med porositet 4; skölj först med 10-procentig
svavelsyralösning, sedan två, tre gånger med etylalkohol. Torka i ugnunder en timma vid 150 °C. Väg BaSO
4+ PbSO4.
1.1.2Bestämning av BaO
Väg, med en noggrannhet av 0,0001 g, upp cirka 0,5 g glaspulver, och för
över till en platinaskål. Fukta med vatten och tillsätt därefter 10 ml hydro-fluorsyra och 5 ml perklorsyra. Hetta upp i sandbad tills vit ånga avges.
Låt svalna och tillsätt ytterligare 10 ml hydrofluorsyra. Hetta upp tills vit
ånga åter framträder. Låt svalna och skölj av skålens sidor med destilleratvatten. Hetta upp igen och indunsta tills innehållet är nästan torrt. Lös upppå nytt i 50 ml 10-procentig saltsyra och värm försiktigt för att underlättaupplösningen. För över till en 400 ml bägare och späd med vatten till200 ml. Koka upp och låt vätesulfid strömma genom den varma lösningen.När blysulfidfällningen sjunker till botten, avbryt vätesulfidströmningen.Filtrera genom fint filtrerpapper och skölj med kallt vatten mättat medvätesulfid.
Koka filtraten och reducera dem sedan om så krävs genom indunstning till
300 ml. Tillsätt 10 ml 10-procentig svavelsyralösning till den kokandeblandningen. Ta av från värmen och låt stå minst fyra timmar.
Filtrera genom ett fint filtrerpapper och skölj med kallt vatten. Kalcinera
fällningen till 1 050 °C och väg BaSO
4.
1.2Bestämning av ZnO
Indunsta filtratet från BaSO4-separeringen till 200 ml. Neutralisera med
ammoniak och med metylrött som indikator och tillsätt 20 ml svavelsyraN/10. Justera pH till 2 (med pH-mätare) genom att tillsätta svavelsyra N/10eller kaustiksoda N/10 efter behov och fäll ut zinksulfiden genom att låtavätesulfid strömma genom lösningen. Låt fällningen sjunka under fyratimmar och samla därefter upp den på ett fint filtrerpapper. Skölj med kalltvatten mättat med vätesulfid. Lös upp fällningen på filtret genom att hälla25 ml varm 10-procentig saltsyra genom det. Skölj filtret med kokandevatten tills en volym på cirka 150 ml uppnåtts. Neutralisera med ammo-niak och med lackmuspapper som indikator och tillsätt därefter 1—2 gfast urotropin för att buffra lösningen till cirka pH 5. Tillsätt några dropparnyberedd 0,5-procentig lösning av xylenolorange i vatten och titrera meden N/10 lösning Complexon III tills den skära färgen övergår tillcitrongult.
1969L0493 — SV — 01.01.1986 — 001.001 — 7
▼B
1.3Bestämning av K2O
genom utfällning och vägning av kaliumtetrafenylborat.
Metod: Lös upp
2 g krossat och siktat glas i
2 mlkoncentrerad HNO3,
15 mlNCl O4och
25 mlHF
i en platinaskål, först i vattenbad och sedan i sandbad. Efter det att tät rök
av perklorsyra har avgivits (indunsta till torrhet), lös upp innehållet med20 mlvarmt vatten och 2—3 mlkoncentrerad HCl .
För över till en 200 ml mätkolv och fyll på destillerat vatten till full
volym.Reagens: 6-procentig natriumtetrafenylboratlösning. Lös upp 1,5 g reagens
i 250 ml destillerat vatten. Avlägsna den återstående lätta grumlighetengenom att tillsätta 1 g hydrerat aluminium. Skaka om under fem minuteroch filtrera; se till att omfiltrera de första 20 ml av filtratet.
Lösning för sköljning av fällningen: framställ lite av kaliumsaltet genom
fällning i en lösning av cirka 0,1 g KCl till 50 ml HCl 10 M; hälltetrafenylboratlösningen i denna under omrörning tills fällningen upphör.Filtrera genom glasfilterdegel. Skölj med destillerat vatten. Torka iexsickator vid rumstemperatur. Häll därefter 20—30 mg av saltet i 250 mldestillerat vatten. Rör om då och då. Tillsätt efter 30 minuter 0,5—1 ghydrerat aluminium. Rör om några minuter. Filtrera.
Analys: Mät upp en provmängd av syralösningen motsvarande cirka
10 mg K
2O. Späd till cirka 100 ml. Tillsätt långsamt reagenslösningen,
cirka 10 mlper antagna 5 mg K2O under lätt omröring. Låt stå högst 15
minuter och filtrera därefter genom en tarerad sinterdegel, porositet 3 eller4. Skölj med sköljlösningen. Torka vid 120 °C under 30 minuter. Omrä-
kningsfaktor K
2O = 0,13143.
1.4Toleranser
± 0,1 i absolut värde för varje bestämning. Om analysen inom toleransra-
marna ger ett värde som är lägre än de fastställda gränserna (30, 24 eller10 %) måste ett genomsnitt av minst tre analyser beräknas. Om dettagenomsnitt är minst 29,95, 23,95 respektive 9,95 % skall glaset godkännasi de kategorier som motsvarar 30, 24 respektive 10 %.
2. FYSIKALISKA BESTÄMNINGAR2.1Densitet
Metod med användning av hydrostatisk våg med ± 0,01 noggrannhet. Ett
prov på minst 20 g vägs i luft och nedsänkt i 20 °C varmt destillerat
vatten.
2.2Refraktionsindex
Mäts med hjälp av en refraktometer med ± 0,001 noggrannhet.
2.3Mikrohårdhet
Vickershårdhet mäts enligt standarden ASTM E 92-65 (rev. 1965) men
med en vikt på 50 g och med beräkning av genomsnittet av 15 bestäm-ningar.